ET SliS ALLIAGES. 279 



qui se termine elle-même dans une nouvelle droite. Les 

 deu.\ segments approximativement rectilignes sont tan- 

 gents à la courbe à ses deux extrémités. 



Le diagramme des dérivées de cette première figure se 

 compose de trois droites dont deux, faiblement inclinées 

 sont reliées par la troisième possédant une forte incli- 

 naison. 



Les figures 5 et 6 représentent l'ensemble des rela- 

 tions que je viens d'indiquer. Le premier diagramme 

 contient les dilatations vraies en fonction des teneurs, 

 pour les températures de 0°, 50°, 100°, 150° et 200°. 

 Le point de croisement des quatre premières courbes 

 correspond au premier alliage à dilatation linéaire. On 

 voit en outre que Técartemenl des courbes varie beau- 

 coup d'un point à un autre. Un écartement considérable 

 correspond à la région de forte augmentation de la dila- 

 tation dans les limites de température auxquelles les 

 courbes se rapportent. 



Le second diagramme, dans lequel, pour simplifier, un 

 petit nombre seulement d'alliages ont été portés, mon- 

 tre le passage graduel de la région de variation de gau- 

 che à droite à mesure que la teneur en nickel s'élève. 

 Les alliages les moins dilatables, réservés pour d'autres 

 expériences, n'ont pas été étudiés jusqu'ici à des tempé- 

 ratures élevées. Pour les alliastes contenant 39 et 44 

 pour cent de nickel, la région de variation se trouve hors 

 des limites du diagramme. 



Voici quelques-unes des formules provisoirement éta- 

 blies pour représenter les dilatations de divers alliages. 

 Ces formules pourront encore subir de petites correc- 

 tions. 



